NORMÁLÉ" LABORATÓRIUMA 277 



vetkezett a silicium kiválása, de oly gyenge hatás kíséretében, hogy 

 e csekély hőfoknál az együtt levő anyagok meg nem olvadnak. Hogy 

 ez megtörténjék, a hőfokot emelni s élénkebb vereö izzásban kell 

 tartani mindaddig , raig a tömeg tökélyesen meg nem olvad. A 

 fehér izzást elérnie nem szabad , mert a horgany elpárlási fokának 

 bekövetkeztével a munka sikere koczkáztatva van. 



Kihűlvén lassan a tégely, széttörték, s megtalálták benne a 

 horganyt áthatva egészen, de különösen a felső részen silicium krys- 

 tályokkal. E krystályok tűalakúak s egymásba tolt octaederekbol 

 állanak. Legtöbbön az octaeder-nek csak a 109" 28' foknyi szögét 

 találták. A horganyt hydrochlorsavba teszik, melyben az felolvad, 

 a silicium pedig visszamarad. Lehet magas hőfoknál a siliciumtartalmú 

 horganyt gőzzé változtatni s igy távoli tni el, mig a silicium vissza- 

 marad, megolvad, s lassan kihűlve ismét krystályos alakot vesz fel. 



A tiszta siliciumot, ha magas hőfoknál megolvasztatik , lehet 

 rúdalakba is önteni, miként ilyet az Akadémiának ugyanezen alka- 

 lommal a két tanulmányozó be is mutattatott. 



Siliciuiiiötvéiiyek. — Deville és Cáron íigyelmöket kiterjesz- 

 tették a siliciumötvényekre is, és azt találták, hogy ezekben a sili- 

 cium egyaránt van eloszolva, tehát az anyag homogén, s megolvaaz- 

 tás által sem válnak el az alkrészek egymástól. 



A silicium és vas egymásssal öntött-vas vagy aczélféle testet 

 képeznek. Igen könnyen olvad. A silicium itt mintha a szén szerepét 

 viselné. 



Az ólom ugy látszik nem egyesül a siliciummal. 



A réz több arányban egyesül. Egy igen kemény . törékeny, 

 bismuthfehérségű ötvényt kapni, ha 3 sulyrész káliumfluosilikátot 1 

 nátrium és 1 rézzel oly hőfoknál olvasztunk össze, hogy a fém fölött 

 egy jól folyó salak képződjék. A réz a kivált siliciumnak csaknem 

 egész mennyiségét magához ragadja, s tesz vagy 12 százalékot benne. 

 Ezen ötvény könnyebben olvad mint az ezüst, s anyagul szolgálhat 

 egyéb ötvény ek készítésénél . 



Ily sok silicium törékenynyé teszi a rezet, e törékenység azon- 

 ban oszlik azon arányban, melyben a siliciumszázalék alászáll. Ezen 

 siliciurogyérebb ötvéuyek között legnevezeteab az, mely b silicium 



